— 664 — 



strati successivi dello spessore di un millimetro, nei quali trovammo le se- 

 guenti quantità di carbonio: 



1° strato (esterno) C 0,77% 



2° » » 1,15 



3° » » 1,82 



4° » » 1,98 



nel centro del fané » 2,45% 



Da un secondo pane, affinato nello stesso modo durante 72 ore, asportammo 

 (dopo un primo strato di mezzo millimetro) nove strati successivi, dello 

 spessore di un millimetro: eccettuato il settimo che tagliammo dello spes- 

 sore di % di millimetro. La seguente tabella contiene i risultati di otto 

 determinazioni di carbonio totale per questo secondo caso: 



1° strato (esterno) (spesso 1 min.) 



2° S,l » 



3° » ■ m < ( \ * 



4° » » 1 » 



5° » «[' . 1 » 



6° » V 1 » 



7° » » 0,75 r 



8° » » 1 » 



9° » » 1 » 



centro del pane 



C°/ 



/o 



0,23 % 



0,46 



0,84 



0,95 



1,36 



1,50 



1,65 



2,06 

 2,42 % 



I dati delle due tabelle precedenti sono rappresentati graficamente dalle 

 curve della fig. 1, nelle quali i numeri corrispondenti alle ascisse rappre- 

 sentano, in millimetri, la profondità degli strati analizzati, mentre le ordi- 

 nate sono proporzionali alle corrispondenti concentrazioni del carbonio 

 Come già facemmo altra volta (|), consideriamo il valore trovato per la con- 

 centrazione del carbonio in ciascuno degli strati analizzati, come valore medio 

 della concentrazione stessa nello strato : riferiamo quindi tal valore alla pro- 

 fondità corrispondente alla superficie mediana dello strato stesso. È eviden- 

 temente questo il mezzo per ottenere i risultati più prossimi al vero, poiché 

 (come risulta anche in modo evidente dall'esame di tutti i fotogrammi qui 



(*) Le deformazioni di queste curve potrebbero far nascere dei dubbi sull'esattezza 

 delle determinazioni di carbonio. Ma gli errori di analisi sono da escludersi, poiché molte 

 delle determinazioni, ripetute più volte, diedero sempre gli stessi risultati. 



Del resto vedremo più avanti che l'esame microscopico conferma completamente i 

 nostri risultati analitici. 



Infine, un analogo andamento delle curve di concentrazione del carbonio si ritrova 

 negli acciai cementati. (V. più avanti). 



(») Gazz. Chim. It, XXXVIII, II, pag. 328. 



